.160 



X. — Procedimiento rápido de valoración del vana- 

 dio en los minerales y productos industriales vana- 

 díferos. 



Por E. Piñerúa Alvarez 



La determinación cuantitativa ó valoración del vanadio en 

 los minerales y otros productos industriales, v. gr., las alea- 

 ciones ferrovanadíferas, ha sido objeto de estudios incesan- 

 tes desde Berzelius y Rose hasta nuestros días, por Ger- 



LAND, GOLDSCHMIDT, ROSCOE, NORBLAD, GOOCH y GlL- 



bert, Gooch y Stockey, Hillebrand, Broví^ning, Tru- 

 CHOT, Maillard, Levisato, Hauser y otros muchos quí- 

 micos. 



Algunos de los procedimientos ideados son muy reco- 

 mendables, pero creemos que el nuestro los aventaja en ra- 

 pidez y exactitud, pudiendo también aplicarse con ligeras 

 variantes á la valoración del molibdeno y tungsteno ó wol- 

 framio en sus menas y productos metalúrgicos. 



El procedimiento consiste en fundir el mineral porfidizado, 

 ó el material vanadífero reducido á polvo muy fino (0'5 gra- 

 mos á 1 gr.), con 7 á 8 veces su peso de bióxido de sodio 

 perfectamente seco y puro, manteniendo en fusión la mezcla 

 á la temperatura del rojo durante quince ó veinte minutos. 



Después de fría la masa se somete ésta á la acción del 

 agua hirviente, y se separa el residuo insoluble mediante fil- 

 tración, lavándolo cuidadosamente sobre el filtro. 



El filtrado alcalino se acidifica con ácido sulfúrico, se 

 agrega alcohol, y sin separar el precipitado— si lo hubiera — 

 se hace pasar por el líquido una corriente de anhídrido sul- 

 furoso hasta que tenga olor fuerte á este gas. 



Conviene prolongar la acción del gas reductor durante 



